256 



durch in ein weifses Glas umgeändert, das, wie diefs bei allen 

 Varietäten des Feldspaths der Fall ist, voller kleiner Blasen war. 

 Sein Gewicht betrug nun 16,9950 Grammen, es hatte also ver- 

 loren 0,0095 Grammen oder 0,056 pCt., ein Verlust, der so un- 

 bedeutend ist, dafs er wohl übersehen werden kann. 



Einen andern Versuch mit dem Porzellan selbst stellte zu 

 gleicher Zeit Hr. Fr ick an. Eine kleine Platte von verglühter 

 Porzellanmasse wurde im Gutofen gebrannt. Sie wog vor dem 

 Brennen 240 Gran, und hatte nach dem Brennen nur den un- 

 bedeutenden Verlust von J- Gran erlitten. 



Es war also auch durch diese Versuche dargethan, dafs die 

 Änderung des spezifischen Gewichtes, die das Porzellan durch 

 das Brennen erleidet, von einer Änderung in der chemischen 

 Zusammensetzung nicht herrühren könne, und es lag nun nahe, 

 sie ganz oder zum Theil in der Änderung des Aggregatzustan- 

 des zu suchen, indem die Porzellanmasse beim Brennen in den 

 glasigen Zustand übergeht, und es durch Magnus und Bisch off 

 u. s. w. bekannt ist, dafs viele krystallisirte Körper, wenn sie ge- 

 schmolzen werden, und beim Erkalten ein Glas bilden, ein ge- 

 ringeres specifisches Gewicht erhalten, wenn sich auch sonst ihre 

 chemische Zusammensetzung ganz gleich bleibt. Um zu unter- 

 suchen, ob jene Änderung überhaupt oder nur allein diesem Um- 

 stände zuzuschreiben sei, mufste zuerst das specifische Gewicht 

 der Gemengtheile der Porzellanmasse vor und nach dem Schmel- 

 zen untersucht werden. 



Die Masse des Berliner Porzellans besteht nur aus einem 

 Gemenge von Porzellanerde und Feldspath, die beide vorher für 

 sich allein geschlämmt werden. Nach den Mittheilungen von 

 Hrn. Frick werden hierbei auf 19S Pfund Porzellanerde, welche 

 7,2 pCt. Wasser enthält, 58 Pfund Feldspath, d. h. auf 76,01 pCt. 

 wasserfreier Porzellanerde 23,99 pCt. Feldspath genommen. Quarz 

 und andere Zusätze finden nicht statt, da die Porzellanerde aus 

 den Gruben von Morl bei Halle bezogen wird, also aus zerse- 

 tzem Porphyr besteht und deshalb auch im geschlämmten Zu- 

 stande viel mehr eingemengten Quarz enthält, als die Porzellan- 

 erde, die sich aus verwittertem Granite bildet, wie z. B. die von 

 Aue bei Schneeberg in Sachsen. Der Feldspath ist sogenannter 



